7.2.2. Uma vez concluído o ensaio de exposição, o conjunto deve ser lavado com precaução ou imerso em água corrente limpa, a uma temperatura não superior a 38 °C, a fim de retirar qualquer depósito de sal que possa ter-se formado, sendo em seguida posto a secar à temperatura ambiente durante 24 horas antes de ser examinado em conformidade com o ponto 6.2.1.2 acima. 7.3. Ensaio de microdeslizamento (ver anexo 11, figura 3, do presente regulamento) 7.3.1. As amostras a submeter ao ensaio de microdeslizamento devem ser mantidas durante pelo menos 24 horas numa atmosfera cuja temperatura seja de 20 °C ± 5 °C e a humidade relativa de 65 + 5 %. O ensaio deve ser efetuado a uma temperatura compreendida entre 15 °C e 30 °C. 7.3.2. Deve ser assegurado que, no banco de ensaio, a secção livre do dispositivo de regulação esteja dirigida ou para cima ou para baixo, como no veículo. 7.3.3. Suspende-se uma carga de 5 daN na extremidade inferior da secção de precinta. A outra extremidade deve ser sujeita a um movimento de vaivém com uma amplitude de 300 + 20 mm (ver figura). 7.3.4. Se existir uma extremidade livre a servir de reserva de precinta, essa extremidade não deve, de modo algum, ser presa ou agarrada à secção sob tensão. 7.3.5. Deve ser assegurado que, no banco de ensaio, a precinta em posição distendida desce do dispositivo de regulação numa curva côncava, como no veículo. A carga de 5 daN aplicada no banco de ensaio deve ser guiada verticalmente de modo a evitar o balanceamento da carga e a torção do cinto. A peça de fixação deve ser fixada à carga de 5 daN como no veículo. 7.3.6. Antes do início efetivo do ensaio, deve ser efetuada uma série de 20 ciclos, a fim de que o sistema de autoaperto adquira a posição correta. 7.3.7. O número de ciclos executado deve ser de 1 000, à frequência de 0,5 por segundo, sendo a amplitude total de 300 + 20 mm. A carga de 5 daN só deve ser aplicada durante o intervalo de tempo correspondente a uma deslocação de 100 + 20 mm por cada meio período. 7.4. Condicionamento das precintas e ensaio de resistência à rotura (estático) 7.4.1. Condicionamento das precintas para o ensaio de resistência à rotura As amostras cortadas da precinta conforme referido no ponto 3.2.2.3 acima devem ser condicionadas da seguinte maneira: 7.4.1.1. Condicionamento térmico e higrometria